SÉANCE DU 24 JANVIER 1910. 22.3 



et des temps de chauffe égaux, des pertes inversement proportionnelles à 

 ces teneurs en silice. 



Les silicates hydratés, eux, sont totalement transformés par les vapeurs 

 de tétrachlorure de carbone. 



Ces propriétés étant connues, la silice libre pouvait donc être isolée dans 

 un très grand nombre de cas. 



Nous avons pu la doser dans les oxydes de fer et dans les bauxites. Voici à 



titre d'exemple les résultats fournis par une bauxite titrant 3 pour 100 de 



silice totale : 



I. II. III. 



Poids de bauxite traitée 3,287 2,9- 0,4736 



Poids du résidu siliceux o,o3 0,028 o,oo45 



SiO^ pour 100 0,92 0,92 0,94 



La concordance des résultats est ici parfaite. La silice libre trouvée est 

 bien inférieure à la silice totale. Ceci confirme l'opinion de M. Arsandaux ('), 

 qui considère que la silice de la bauxite est en partie combinée à l'étal de 

 silicate d'alumine. 



On détermine aussi aisément la quantité de silice libre dans les argiles ou 

 dans un mélange de sable et d'argile, car le silicate d'alumine passe à l'état 

 de chlorure de silicium et de chlorure d'aluminium. 



L'action sur les composés non oxygénés ne se différencie pas de celle du 

 chlore, le tétrachlorure de carbone n'intervenant qu'après sa décomposition 

 pyrogénée. Cependant, dans ce cas, la vapeur de tétrachlorure non décom- 

 posée, sans action sur le minéral considéré, peut servir à rechercher et à 

 doser les produits d'oxydation qui peuvent l'accompagner. Nous avons 

 ainsi reconnu la présence d'oxyde de molybdène dans une molybdénite. 



En résumé, on voit que la vapeur de tétrachlorure de carbone agit sur 

 les oxydes métaUiques naturels, pour les transformer en chlorures, comme 

 sur les oxydes artificiels, pourvu que leur état de division soit suffisant. On 

 peut, au moyen de ce réactif, faire des séparations analytiques. La silice 

 étant inatlaquée, il est aisé d'en effectuer le dosage lorsqu'elle est à l'état 

 libre dans beaucoup de minéraux. 



Les exemples que nous avons signalés dans ce travail nous permettent de 

 dire que l'emploi du tétrachlorure de carbone est susceptible d'applications 

 intéressantes dans l'analyse des minéraux. 



(') .^RSANDEAIX, CouipteS /-f/ll/dS, l. CVL^'llI, 1909, p. II- i5. 



